﻿0. Mügge, Zur Kenntnis haarförmiger Kristalle. 9 



dauernder Erhitzung schon ein Mattwerden der angeschliffenen 

 Fläche und die Entstehung von Beulen; nach 3 Stunden war in 

 der Richtung des Kohlensäurestromes ein gelblicher Beschlag ab- 

 gesetzt, das Stück hatte 0,022 g verloren und es waren einige 

 feine Silberfäden aus ihm herausgewachsen. Der Beschlag bestand 

 aus feinen Tröpfchen und Kriställchen (letztere umgeben von 

 tröpfchenfreiem Hof) von Schwefel. Die mikroskopische Unter- 

 suchung des Stückes ergab, daß seine Oberfläche jetzt von zahl- 

 reichen glänzenden Ivriställchen bedeckt war, welche felderweise 

 gleichzeitig aufschimmerten und anscheinend oktaedrische Form 

 hatten. Wo diese Kriställchen sehr fein sind, erscheint die Ober- 

 fläche auch u. d. M. nur wie bestäubt, indessen haben die größeren 

 Kriställchen immer einen staubfreien Hof. Nach dem Abschleifen 

 wurden jetzt unter der polierten Fläche zahlreiche Querschnitte 

 von Silberfäden u. d. M. sichtbar. Zwei weitere derartige Ver- 

 suche ergaben dasselbe Resultat, die Temperatur betrug etwa 600^. 



Man muß also schließen, daß das gediegene Silber 

 erst durch die Zersetzung des natürlichen oder 

 künstlichen Silbersulfürs bei höherer Tem- 

 peratur entsteht, reichlich bei Anwesenheit 

 von Sauerstoff oder Wasserstoff, in geringen 

 Mengen auch durch bloße Dissoziation, daß aber 

 ein Teil der dissoziierten Dämpfe sich auf kälteren oder sonst ge- 

 eigneten Teilen der Kristalloberfläche wieder kondensierte. 



Angesichts der Angaben von Moesta und de la Beche wurde 

 auch das Verhalten kleiner Stückchen von Silbergianz in kochen- 

 dem Wasser geprüft: 2,510 g hatten nach 72 Stunden nicht an 

 Gewicht verloren, es war kein Haarsilber gebildet. 



Da das Schwefelsilber, wie auch der Abdruck der Pinzette 

 nach dem Erhitzen auf 200^ zeigt, bei dieser Temperatur be- 

 trächtlich erweicht, das Silber aber trotzdem schon durch leichten 

 Druck aus ihm herausgepreßt wird, muß es vor dem Aus- 

 tritt in einer ganz weichen, von der gewöhn- 

 lichen verschiedenen Modifikation vorliegen, 

 denn Versuche zeigten, daß zu einem Knäuel locker zusammen- 

 geballte feine Silberfäden selbst bei Erhitzung bis 600° durch den 

 Druck der Pinzette nicht merklich deformiert wurden ^. Vielleicht 



^ Der Zustand des Silbers könnte also etv/a verglichen werden mit dem 

 von Allen und Crenshaw (Zeitschr. f. anorg. Chemie. 79. 1912. p. 189) nieder- 



